Mineralogisch-chemische t'utersuchungen etc. 
633 
Die chemische Analyse der gesamten Schlackenmasse (1) und 
der ausgesuchten reinen Kristalle (II, Mittel aus 2 Analysen) ergab 
folgende Zusammensetzung: 
SiO„ . 
A1 3 0 3 
Fe 0 . 
Mn 0 
CaO . 
MgO 
Na,0 
S . . 
P 2 O ä . 
PbO . 
I 
. 40,52 
. 3,24 
. 2,56 
. 4,56 
. 39,96 
5.57 
. 3,43 
. 0,76 
. 0,10 
. Spur 
100,70 
II 
42,39 
1,09 
1,30 
4,38 
39,10 
12,16 
Molekularverb. II 
70,33 
1,07 
1,81 
6,18 
69,71 
30.16 
= 65,73 
= 1 
= 100,90 
100,42. 
Nach der Auffassung von J. H. L. Vogt 1 sind die Glieder der 
Melilithgruppe Mischungen des tonerdefreien Akermanit-Silikates 
Ca 4 Si 3 0 10 = 4 CaO • 3 SiO, und des tonerdereichen Gelilenit-Sili- 
II III 
kates 3 R 0 • R 2 0 3 • 2 Si 0 2 . 
Bringt man nun in den oben angeführten Aualysen die der 
Gehlenitsubstanz entsprechenden Mengen von Si0 2 , A1 2 0 3 , CaO 
und MgO in Abzug, so müßte nach der VoGT’schen Auffassung 
ein dem Akermanit entsprechendes Silikat übrig bleiben, in welchem 
II 
das Verhältnis R 0 : Si 0 2 = 4 : 3 wäre. 
In beiden Fällen erhalten wir aber ein Silikat vou der Zu- 
II 
sammensetzung 3 R 0 • 2 Si 0 2 . 
Ebenso ergibt sich aus zwei Aualysen, die von Fouque 2 und 
BodlInder 3 an reiner Melilithsubstanz ausgeführt sind, nach Abzug 
der Gehlenitsubstanz in dem übrigbleibenden Silikat das Verhältnis : 
CaO : Si0 2 = 1,53 : 1. 
Man darf also annehmen, daß, wenn man die Mineralien der 
Melilithgruppe als Mischungen zweier Grundverbindungen auffaßt, 
deren eine dem Gehleuit entspricht, die andere ein tonerdefreies 
11 II 
Silikat von dem Typus 3 R 0 • 2 Si 0, = R 3 Si 2 0 7 sein muß, das 
sich also von der Diorthokieselsäure H g Si 0 0 7 ableitet, deren Blei- 
salz, der Barysilit, in der Natur vorkommt, Pb 3 Si.,0 7 . 
Will man aber die VoGT’sche Theorie wenigstens in bezug 
auf die optisch positiven künstlichen Melilithe als zutreffend bei- 
1 J. H. L. Vogt, 1. c. p. 97 ff. 
* Zeitschr. f. Krist. 14. p. 283 (Ref.) 
3 N. Jahrb. f. Min. etc. 1892. I. p. 53 und 1893. I. p. 15. 
